Source: http://docplayer.es/16974790-Articulo-40-52-riegos-de-adherencia.html
Timestamp: 2018-12-16 08:39:12
Document Index: 56800394

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 40', 'Artículo 531', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 420']

ARTÍCULO RIEGOS DE ADHERENCIA - PDF
ARTÍCULO RIEGOS DE ADHERENCIA
Download "ARTÍCULO 40.52.- RIEGOS DE ADHERENCIA"
Encarnación Montes Rivero
1 ARTÍCULO RIEGOS DE ADHERENCIA 1.- DEFINICIÓN 01.- Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los definidos en el artículo Riegos de curado de este Pliego como riegos de curado Su ejecución incluye las operaciones siguientes: Preparación de la superficie existente. Aplicación de ligante bituminoso. 2.- NORMATIVA TÉCNICA 01.- Artículo 531 Riegos de adherencia del PG-3 aprobado por la Orden FOM/891/ MATERIALES Emulsión bituminosa 01.- El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado en el PPTP y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a continuación se indican: EAR-1 o ECR-1; artículo Emulsiones bituminosas de este Pliego. ECR-1-m o ECR-2-m; artículo Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros de este Pliego En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a cuatro centímetros ( 4 cm), para vías con categoría de tráfico pesado, será preceptivo el empleo de emulsiones del artículo Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros de este pliego.
2 DOTACIÓN DEL LIGANTE 01.- La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el PPTP. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m 2 ) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m 2 ) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 40.65); o una capa de rodadura drenante (artículo 40.65); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (artículo 40.63) empleada como rehabilitación superficial de un vial en servicio No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 5.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa 01.- El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor.
3 EJECUCIÓN Preparación de la superficie existente 01.- Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego referente a la unidad de obra de que se trate, el PPTP o las instrucciones del Director de las Obras Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo Mezclas bituminosas en caliente de este Pliego, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las Obras Aplicación de la emulsión bituminosa 01.- La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y
4 cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 ssf), según la NLT-138: Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 7.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 01.- El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura de la emulsión. 8.- CONTROL DE CALIDAD Control de la emulsión bituminosa 01.- La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos Emulsiones bituminosas y Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros de este Pliego, según el tipo de emulsión a emplear Control de ejecución 01.- Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: Quinientos metros (500 m) de calzada.
5 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m 2 ) de calzada. La superficie regada diariamente La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación de la emulsión, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN : El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de emulsión bituminosa, por otros medios Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor Criterios de aceptación o rechazo 01.- La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 02. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 9.- MEDICIÓN Y ABONO 01.- Los riegos de adherencia se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada. El abono incluirá la limpieza y preparación de la superficie existente y el suministro y aplicación de la emulsión Cuando sea necesario aplicar un segundo riego no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.
SECCIÓN 5. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
SECCIÓN 5. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ART. 5.1. GENERALIDADES Existen diversas formas en que es posible clasificar los pavimentos, una de ellas es hacerlo de acuerdo a la función que desempeñan. Con ese criterio,
ARTÍCULO 40.31.- SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU CON CAL O CEMENTO
40.31-1 Sección 3.ª SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS ARTÍCULO 40.31.- SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU CON CAL O CEMENTO 1.- DEFINICIÓN 01.- Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea
40.65. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS RENANTES Y DISCONTINUAS
4065-1 4065 MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA MEZCLAS RENANTES Y DISCONTINUAS 1-DEFINICION 01- Se definen como mezclas bituminosas en caliente para capas de rotura, drenantes y discontinuas, aquellas
JUNTAS RELLENAS CON MORTERO O LECHADA: En exteriores, la superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes.
Tolerancias de ejecución: - Nivel: ± 12 mm - Replanteo: ± 10 mm - Planeidad: ± 5 mm/3 m 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA La superficie del soporte
ORDENANZA REGULADORA DE ZANJAS Y CALAS EN VÍA PÚBLICA
ORDENANZA REGULADORA DE ZANJAS Y CALAS EN VÍA PÚBLICA Con carácter general las obras reguladas por esta Ordenanza cumplirán las Normas, Pliegos y demás disposiciones vigentes de aplicación. En particular
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES INDICE: CAPITULO 1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO. 1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 1.3.- DEFINICION Y DESCRIPCION DE LAS
RIEGO DE IMPRIMACIÓN ARTÍCULO
Capítulo 4 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Art. 420 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ARTÍCULO 420 13 420.1 DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento y aplicación uniforme de una